112 



bringt man, im parallel polarisirten Licht, die Platte aus der 

 Kormal Stellung der Fig. 5 in die Diagonalsten ung und zwar so. 

 dass die lange Diagonale des Ehombus parallel MM Fig. 1 ist. 

 Man beobachtet dann bei allen Platten ein Steigen der Farbe 

 und schliesst sonach, dass die lange Diagonale (II. Mittellinie; 

 von demselben Charakter ist, wie MM im Gyps, d. h. die Axe 

 der kleinsten Elasticität. Mit der ersten Mittellinie, die mit der 

 Plattennormale coincidirt, fällt daher die Axe der grössten Elasti- 

 cität zusammen, und der weisse Granat von Auerbach ist folglich 

 bezüglich ersterer optisch negativ. 



Ich habe diese Verhältnisse ausführlich beschrieben, weil sie 

 in völlig entsprechender Art in den dodekaedrischen Boraciten 

 vorliegen, die Erscheinungen aber seiner Zeit von mir, durch eine 

 unrichtige Angabe bezüglich der Lage der kleineren Elasticitäts- 

 axe im damals angewandten Gypsblättchen, zum Theil nicht ganz 

 correct angegeben worden sind *. 



Schliffe parallel ocO (110), mehr nach der Krystallmitte zu, 

 zeigen die vom Boracit her bekannten Erscheinungen, die auch 

 nochmals durch Fig. 12 (einen entsprechenden Granatschliff' von 

 Jordansmühl darstellend) wiedergegeben sind. Danach stellen 

 die genannten Boracite und Granaten eine Structur dar, die ich, 

 weil an den reinen ocO(ilÜ) beobachtet, die normale Dodeka- 

 e d e r s t r u c t u r nennen möchte. 



Die von mir untersuchten weissen Auerbacher Granaten waren 

 sehr rein und frei von Einschlüssen; auch die von Rosenbusch 

 angegebenen Flüssigkeitseinschlüsse waren nicht häufig zu finden. 



An dunkleren (röthlichen und bräunlichen) dodekaedrischen 

 Granaten desselben Fundorts konnte ich zwar ebenfalls Ein- 

 wirkung auf das polarisirte Licht, jedoch keine so regelmässige 

 Anordnung der einzelnen Theile, wie sie oben geschildert wurde, 

 wahrnehmen. 



2. Weisser Granat von Jordansmühl in Schlesien. 



Dieses Vorkommen wurde, wie in der Einleitung erwähut 

 ist, von Websky analysirt und beschrieben, sowie auf sein optisches 

 Verhalten geprüft. Spätere Untersuchungen von Beetrand, deren 



1 Vergl. übrigens dies. Jahrb. 1881. B. I. p. 246. Fussnote Kr. 12. 



